Die Silikatschmelzen. OOO 



Die in der Tabelle angegebene Reihenfolge ist das Resultat 

 aller Versuche. Sie zeigt, daß die kieselsäurereichen Verbin- 

 dungen diejenigen sind, welche das geringste Kristallisations- 

 vermögen besitzen, daß aber auch kieselsäureärmere Verbin- 

 dungen (Leucit, Diopsid) kein sehr großes Kristallisations- 

 vermögen besitzen. Der Eisengehalt erhöht oft das Kristalli- 

 sationsvermögen; in anderen Fällen aber, wie bei Bronzit, 

 Hypersthen, tritt das Gegenteil ein, daher läßt sich eine 

 direkte Verbindung des Kristallisationsvermögens 

 mit der chemischen Zusammensetzung nicht geben. 



Natürlich kann diese Tabelle wegen der Schwierigkeit, die 

 Versuche immer unter denselben Bedingungen der Abkühlung 

 durchzuführen, nicht absolut genau sein und Unklarheiten 

 ergeben sich bezüglich Anorthit und Labradorit, dann bezüglich 

 der Stellung des Leucits, da hier die Resultate verschiedener 

 Versuche nicht ganz übereinstimmten. Möglicherweise steht 

 daher der Leucit bezüglich seines Kristallisationsvermögens 

 dem Labrador näher, als in der Tabelle angegeben. 



In Tafel I sind abgebildet Olivin, Bronzit, Augit und 

 Labradorit, während zirka 4 bis 5 Minuten abgekühlt. Bei der 

 Bronzitschmelze, etwas weniger als 4 Minuten abgekühlt, welche 

 in einem Magnesittiegel durchgeführt worden war, war die 

 Schmelze löcherig, aber sie zeigt die große Kristallisations- 

 geschwindigkeit des Bronzits. 



In Fig. 12 habe ich die Resultate graphisch darzustellen 

 versucht, wobei aber eine Proportionalität für die Länge der 

 Geraden, die das Kristallisationsvermögen darstellen, nicht 

 unbedingt existiert; aber man kann sagen, bei Labradorit ist es 

 halb so groß wie beim Spinell, beim Nephelin halb so groß 

 wie bei Augit. 



Von Wichtigkeit ist aber die Beobachtung, daß in ge- 

 mischten Schmelzen das Kristallisationsvermögen sich ändert, 

 und zwar hängt dies in allererster Linie von der Viskosität der 

 Schmelze ab. Wenn durch eine Beimengung die Viskosität 

 dieser vermehrt wird, so wird das Kristallisationsvermögen wie 

 auch die Kristallisationsgeschwindigkeit verringert; wenn jedoch 

 Zusatz die Viskosität verringert, so tritt das Gegenteil ein und 

 der Einfluß der Kristallisatoren beruht zum Teil darauf. So 



